— 100 - 



mento, e di quella che viene liberata al momento della messa in opera per effetto della 

 presa del cemento. La saponificazione poi è contrariata da una buona esecuzione della 

 miscela,, ben addensata e sufficientemente ricca per riuscire piena e senza vani, come è 

 facile comprendere perchè in queste condizioni è resa difficile la penetrazione dell'olio nel- 

 l'interno della massa. L'azione saponificante è pure contrastata da una lunga stagionatura, 

 cosa che può ritenersi dovuta al fatto che la calce libera, o liberata al momento della 

 presa, trova col tempo uno stabile assetto molecolare. 



L'ingegnere si interessa alla buona riuscita ed alla durata delle opere eseguite, quindi 

 nelle costruzioni che possono o debbono trovarsi in contatto con olì o grassi dovrà sempre 

 scegliere cementi privi od almeno molto poveri di calce libera e comporre la miscela con 

 molta cura, abbastanza ricca in cemento rispetto al tipo normale e bene addensata, così 

 pure sarà preferibile usare cementi siliciosi, come aventi caratteri di maggiore stabilità. 

 Sarà in generale sempre possibile ottenere una buona miscela, ben compressa; non così 

 può dirsi per la stagionatura, cui spesso osta la necessità di usufruire al più presto del- 

 l'opera eseguita. Specialmente sotto questo aspetto può essere utilmente consigliabile di 

 aggiungere alla miscela cementizia una sostanza atta a fissare in breve tempo la calce 

 libera in modo da raggiungere un assetto molecolare stabile, atto a resistere all' azione 

 degradatrice degli acidi grassi. Fra le varie materie che possono essere supposte atte a 

 raggiungere questo intento, quella che per condizioni economiche e per facilità di prov- 

 vista e messa in opera appare preferibile sembra essere la pozzolana finamente polveriz- 

 zata, che contenendo naturalmente molta silice attiva (solubile) può ritenersi atta a satu- 

 rare la calce, e quindi ad impedire, od almeno a ritardare la disaggregazione. Questa ag- 

 giunta si presenta tanto più consigliabile in quanto che essa, sebbene con diverso intento, 

 è già entrata nella fase pratica pei lavori esposti all'azione dell'acqua marina con risul- 

 tato, a quanto sembra, favorevole. Nel caso speciale la silice attiva della pozzolana si 

 comporrebbe colla calce libera fissandola, e conseguentemente verrebbe impedita la sua 

 combinazione cogli acidi delle materie grasse. 



Partendo da questo concetto il 15 agosto 1910 ho preparato 72 campioni da assog- 

 gettare ad esperienze ed aventi le composizioni seguenti espresse in peso. 



N. I — malta 1:3 — una parte di buon cemento portland e tre di sabbia normale 

 del Reno (Bologna). 



Campioni N. 24 - - dodici aventi la forma normale per prove a trazione e dodici quella 

 per prove alla compressione. I campioni sono stati conservati un giorno all'aria ed il giorno 

 dopo sono stati immersi nell'acqua entro le vasche di stagionatura o maturazione. 



N. 4 — malta 1:3 — una parte dello stesso cemento portland e tre parti di una 

 miscela di V J0 di sabbia normale del Reno (Bologna) ed V 10 di pozzolana di Bacoli fina- 

 mente polverizzata (macinata). Il resto come al N. 1. 



N. 5 — malta 1:3 — una parte dello stesso cemento portland e tre parti di una 

 miscela di 8 / 10 di sabbia normale del Reno (Bologna) e 2 / 10 di pozzolana di Bacoli fina- 

 mente polverizzata (macinata). Il resto come al N. 1. 



Tutte le indicazioni relative alle composizioni e miscele si intendono fatte in peso. 



